174 H. Preiswerk. 



Verhalten deutet darauf hin, dass die Kohlensäure nicht nur in den 

 Einschlüssen von Calcit und Dolomit vorhanden, sondern in der 

 Skapolithsubstanz selbst gebunden ist. 



Die Prüfung auf Chlor fiel positiv aus. 



1. Das Filtrat von dem in Salpetersäure gekochten feinen Pulver 

 gab mit Silbernitrat schwache Trübung. 



2. Das grobe Mineralpulver wurde mit einer wässrigen Lösung von 

 4°/ NH0 3 , 2 °/ Ag N0 3 erwärmt und mit einigen Tropfen 

 HF1 versetzt. Das Pulver wurde hierauf ausgewaschen und mit 

 photographischem Entwickler (Metol-Hydrochinon) behandelt, 

 worauf es sich schwärzlich färbte. 



Zersetzungserscheinungen machen sich äusserlich durch Trübung 

 der Kristalle und Abnahme der Härte bemerkbar. Mikroskopisch 

 geben sie sich durch Abnahme der Doppelbrechung längs Spaltrissen 

 and Sprüngen kund. Grössere Sprünge resp. Klüfte sind von ganz 

 schwach polarisierender Substanz angefüllt, in der einzelne hoch licht- 

 brechende Körnchen eingestreut sind. Die Prismenflächen stärker 

 umgewandelter Kristalle sind in der Pegel mit glänzenden Schüppchen 

 überzogen, die sich als Talk erwiesen. Derart umgewandelte Kristalle 

 scheiden beim Erhitzen im Kölbchen reichlich Wasser ab. 



Trennung und chemische Analyse. Die Skapolithe von Valdo 

 sind von N. Sahlborn chemisch analysiert worden. 



Um fremde Beimengungen zu vermeiden, wurde wie folgt ver- 

 fahren : Die aus dem Gestein herauspräparierten Kristalle wurden 

 grob gepulvert und vom feinsten Pulver abgesiebt. Hierauf mit Essig- 

 säure (20°/ ) behandelt, so lange bis die Prüfung mit kalter Salz- 

 säure keine Kohlensäureentwicklung mehr erzeugte. 



Das so behandelte Material wurde mit Thoulet'scher Lösung ge- 

 trennt, die schwersten und leichtesten Bestandteile entfernt und der 

 Rest vom spezifischen Gewicht 2,506 — 2,639 in zwei getrennten 

 Proben n und m analysiert. 



1. Die Probe n enthält das Material vom spezifischen Gewicht 

 2,506 — 2,616 mit einem pyknometrisch bestimmten Durch- 

 schnittsgewicht von 2,553. 



2. Die Probe m enthält das Material vom spezifischen Gewicht 

 2,616 — 2,639 mit einem Durchschnittsgewicht von 2,630. 



Das Analysenresultat ist folgendes : 



